Zuiu Vergrauen der Hölzer. 145 



spricht auch nicht unbedingt dagegen, da sie vielleicht nur sehr wenig 

 „maskiertes Eisen" enthalten, das nach dem chemischen Abbau der 

 Holzfasern in Wirksamkeit treten könnte. 



Durch den allgemeinen Nachweis des Eisens in den Oberflächen- 

 schichten vergrauter Hölzer wurde die Möglichkeit sehr nahe gerückt, 

 dass sowohl die graue Färbung der Zellulosefasern als auch die grün- 

 lich- bis Ijräunlichgraue des unter diesen befindlichen unversehrten 

 Holzes durch Eisen bewirkt wird, das mit einigen in den Hölzern vor. 

 kommenden eisenfärbenden Stoffen sich verbindet. Hierfür sprechen 

 auch noch einige andere Umstände, so z. B., dass diese „Eisentinten" 

 eine sehr starke Pärbekraft besitzen, also nur sehr wenig Eisen not- 

 wendig ist, und ferner, dass es mit Leichtigkeit gelingt, jene ver- 

 schiedenen grauen Färbungen nachzuahmen, indem man fllr das unver- 

 sehrte Holz vergilbte oder gebräunte Hölzer mit Eisensalzlösungen be- 

 streicht, für die Zellulosefasern, indem man Watte mit Tanninlösung vor- 

 beizt und nach dem Auswaschen mit Eisensalzlösung tränkt. Aber der 

 unbedingt sichere Beweis für den ursächlichen Zusammenhang des Vor- 

 kommens von Eisen und der grauen Färbung von Zellulosefasern und 

 Holz ist damit noch nicht erbracht. Es könnten ja die Bedingungen 

 für das Vergrauen des Holzes und die Ansammlung von Eisen an der 

 Oberfläche ganz zufällig zusammentreffen. Auch der ursächliche Zu- 

 sammenhang könnte in anderer Weise stattfinden, etwa indem das 

 Eisen beschleunigend bei der Vergrauung mitwirkt oder vielleicht im 

 Lebensprozess von Mikroorganismen, die die Vergrauung beschleunigen, 

 eine fördernde Rolle spielt. Bei der Umwandlung von Zellulose in Oxy- 

 zellulose kann Eisenoxyd bekanntlich als Sauerstoftuberträger wirken, 

 und es wäre noch zu prüfen, ob die Zellulosefasern nicht zum Teil aus 

 Oxyzellulose bestehen. Ferner wurde von Friedrich Kuhlmann ^) schon 

 frühe die seither auf andern Gebieten so oft bestätigte sauerstoffüber- 

 tragende Wirkung des Eisenoxydes als die Ursache einer von ihm l»eob- 

 achteten stellenweise sehr tief gehenden Zerstöirung der hölzernen 

 Planken einer SchitTsbekleidung wahrscheinlich gemacht. Und hält 

 man diese Erfahrungen zu der von mir gefundenen Tatsache des 

 ganz allgemeinen Vorkommens von Eisen in den vergrauten Ober- 

 flächen der Hölzer und zwar fast durchaus als Eisenoxyd, so kann 

 man der höchst naheliegenden Vermutung, dass das Eisenoxyd — auch 

 abgesehen von der wahrscheinlichen Erzeugung der grauen Färbung — 

 bei der Vergrauung der Hr)lzer fördernd einwirkt, mindestens grosse 

 Wahrscheinlichkeit zusprechen. 



M A. a. O. Ferner ist zu vergleichen eine Ahhaadlung von Herve 

 Mangon in Comptes rendus, Aug. 1859, No. 9. — Dinglers Polyt. J. CLV, S, 'S. 



.Tahresbeiicbt der Vereinigung für angewandte Botanik IV. 10 



